144 J- W, lietgers, Ueber den Isomorphismus in der Dolomitreihe. 



boederchen von J— | mm Seitenlange ; sie zeigten sich unter 

 dem Mikroskop ideal rein und optisch ganz homogen. Sie 

 wurden, nach wiederholter Reinigung in heissem Wasser, ge- 

 trocknet und in Jodmethylenxylolmischung zur Suspension ge- 

 bracht: das specifische Gewicht der Krystalle, welches fast 

 bei allen gleichmässig war, wurde auf diese Weise bestimmt 

 zu 2.711—2.712 bei IG C. 



Das specifische Gewicht des Dolomits wurde an ganz 

 reinen wasserklaren Spaltungsstücken bestimmt. Sie wurden 

 zuvor mit kalter verdünnter Salzsäure und Essigsäure ge- 

 waschen: das Wegbleiben jeder Gasentwicklung zeigte, dass 

 hier reiner Normaldolomit vorlag. 



Das ausgezeichnetste Material lieferten die bekannten 

 Dolomitrhomboeder aus dem Binnenthal in der Schweiz. Sie 

 waren ganz wasserklar und zeigten sich eisenfrei. Das spe- 

 cifische Gewicht zahlreicher gleichmässiger Fragmente ergab 

 die Zahlen 2.873, 2.870, 2.871, 2.873, also im Mittel 2.872. 

 Fragmente von Dolomit aus dem Fassathal und von einen) 

 Dolomit von unbekanntem Fundort ergaben Zahlen zwischen 

 2.873 und 2.866 schwankend. Das Material war jedoch nicht 

 so ausgezeichnet wie das vorzügliche vom Binnenthal. 



Mit ziemlicher Gewissheit ist also für das specifische Ge- 

 wicht des reinen Normaldolomits die Zahl 2.872 anzunehmen 1 . 



Bei dem dritten Carbonate, dem Magnesit, gelang es 

 mir nicht genügend reine und klare Rhomboeder zu bekom- 

 men, welche bekanntlich auch äusserst selten sind. Ich muss 

 mich also der von Breithaupt bestimmten Zahl 3.017 des 

 specifischen Gewichts der wasserklaren Magnesitspathkrystalle 

 von Snarum in Norwegen bedienen, welche Krystalle nach 

 Scheerer und Haushofer 2 aus fast so gut wie chemisch rei- 

 nem MgCOg bestehen. 



Berechnet man das specifische Gewicht des Dolomits 

 (54.23% CaC0 3 und 45.77 % MgC0 3 ), als isomorphe Mi- 

 schung von Calcit und Magnesit betrachtet, so erhält man 

 die Zahl 2.843. Diess gibt also mit der beobachteten 2.87:2 



1 Dass die auf ihr specinsches Gewicht untersuchten Dolomite wirk- 

 lich das reine Doppelsalz Ca Mg C 2 G darstellten, wurde ausserdem noch 

 nachträglich durch die Bestimmung ihres CaO-Gehalts bewiesen. 



2 Sitz.-Ber. der k. bayr. Akad. d. Wiss. 1881. S f 225. 



